SÉANCE DU ro FÉA'RIER igo8. 283 



à ane formule donnée. L'existence de ces divers composés est donc insuffisamment 

 établie ('). 



Les recherches poursuivies par l'un de nous sur la formation des diffé- 

 rents hydrurcs de silicium nous ont conduits à reprendre l'étude de ces 

 combinaisons siliciées du inaji^ncsium. 



Nous avons tout d'abord procédé à l'examen iiK'lullographiijui' dune 

 série d'alliages bien fondus renfermant des quantités croissantes de silicium. 

 Les produits ayant une teneur en silicium total inférieure à !\:) pour loo 

 ont été pi'(''par(''s eu chaullaul, dans un creuset de terre au foui- l'crrot, des 

 fragments de magnésium avec un mélange de magnésium en limaille et de 

 fluosilicate de potassium. Les culots plus riches en silicium provenaient de 

 la fusion de proportions convenables de limaille de magnésium, de sili- 

 cium crislallisé et dune petite quantité de fluosilicate de potassium. 



Les surfaces polies de deux alliages, l'un à o,rî8 pour loo et l'autre à 

 1,37 pour 100 de silicium, montrent des grains de magnésium cnlie lesquels 

 on distingue nettement un eutectique, sans séparation de cristaux de sili- 

 ciure. Mais un siiiciure bien cristallisé apparaît pour des teneurs peu supé- 

 rieures et devient déjà abondant dans des alliages à 6 et 8 pour 100 de sili- 

 cium. Ce composé forme des cristaux bien développés au sein de l'eutectique, 

 qui est très riche en magnésium. Au fur et à mesure que croit la teneur en 

 silicium, la proportion des cristaux augmente et une surface polie d'un 

 alliage à 4o pour 100 de silicium est presque entièrement constituée j)ar des 

 grains cristallins présentant des ligues de clivage et une faible proportion 

 d'un euteclique d'un aspect différent du précédent. Une attaque faible par 

 l'acide chlorhydrique permet de constater la présence dans cet eutectique 

 d'une partie inattaquable qui n'est autre chose que du silicium libre. 

 Au-dessus de 5o pour 100, les cristaux de silicium apparaissent bien formés 

 au milieu de l'eutectique. Il semble déjà résulter, d'après cet examen métal- 

 lograpliique, qu'il n'existe, qu'un seul siiiciure de magnésium renfermant 

 moins de [\o pour 100 de silicium. Pour établir d'une façon indiscutable 

 ce résultat, il restait à isoler ce composé déliui et à déterminer le rapport 

 du silicium combiné au magnésium dans les culots riches en silicium. 



Nous a\ons vite reconnu que, pour séparer le siiiciure de nia2;iiésium de l'excès de 

 métal, il fallait rejeter d'une façon absolue l'emploi de tout llf|uide aqueux : le sili- 



(') Gattermann, Der. cliein. Gesell., t. XXII, 1889, p. 186. — Winckler, lier, client. 

 GeselL, t. XXIII, 1890, p. 2642. — Vigouroux, Ann. Chini. Pliys., 7" série, t. Xll, 

 1897, P- ■-'■ — Henri Moissan, Ann. Cliim. l'Iivs., 7" série, l. XWII, 190.!, p. 5. 



